220 
ideas eran inexactas, y que los metales no formaban con el 
azufre ó el oxígeno más que un cortísimo número de combina- 
ciones de proporciones invariables, y que, por ejemplo, todos 
los grados intermedios que se habian creído obtener entre un 
protóxido MO y un bióxido MO\ no eran más que mez- 
clas de ambas combinaciones. 
Aplicando las ideas tan claras que tenia Proust, cuya 
exactitud no han hecho más que confirmar los progresos de la 
química, los vidrios deben estar formados, como he dicho, por 
la mezcla de un corto número de silicatos de proporciones 
bastante fijas y tan sencillas como las de los sulfuros, los 
óxidos, cloruros, sulfaios, etc. No debe haber entre ellos más 
diferencia, sino la de que los silicatos de que se componen los 
vidrios son ménos conocidos y más difíciles de preparar que 
los compuestos á los que se acaban de comparar. 
Sobre algunos fenómenos de coloración del vidrio. 
El vidrio hecho en un crisol de platino con carbonato de 
sosa puro, arena blanca de Fontainebleau lavada con ácido 
clorhídrico y mármol blanco, ofrece un tinte verdoso suma- 
mente débil, pero siempre sensible en un grueso de algunos 
centímetros. 
Ignoro si este tinte es natural, ó se debe á vestigios im- 
ponderables, pero ciertos, de óxido de hierro que todavía con- 
tenga. 
Expuesto al sol por espacio de varios meses en el verano, 
no ha experimentado ningún cambio aparente. 
El vidrio fabricado industrialmente en crisoles de arcilla 
con sustancias de primera elección, sulfato de sosa puro ó 
carbonato de sosa á 85°, presenta un viso de color verde 
amarillento, ó bien un ligero tinte verde de agua, debido al 
óxido de hierro, cuya presencia es imposible evitar. El vidrio 
de vidriera, más ferruginoso que el de espejos, tiene un color 
mucho más verde, y tendrá tanto ménos color cuanto ménos 
hierro contenga y se aproxime más al vidrio de espejos. 
